J. Martini, Beiträge zur Kenntnis des Quarzes, 



71 



die rote Farbe größtenteils hervor, die die drei Sektoren fast 

 vollständig ausfüllt. 



Ein Vergleich dieser Zeichnung mit den Platten im 

 parallelen polarisierten Licht zeigt, daß die Verteilung von 

 positiver und negativer Elektrizität vollkommen mit der von 

 Rechts- und Linksquarz übereinstimmt. 



Die Verteilung der Elektrizität auf den Flächen der Kri- 

 stalle ist weiter auch von den bisher beobachteten verschieden. 

 Die größte elektrische Erregung tritt nicht auf den Prismen- 

 kanten, sondern auf den Flächen auf. und zwar so, daß sich 

 die Verteilung von rot und gelb von der basischen Fläche 

 aus über die Prismenflächen bis auf die Ehomboederflächen 

 resp. -kanten hin erstreckt. Da die Verlängerung der drei 

 Polkanten des Hauptrhomboeders fast über die Mitte der 

 drei Prismenflächen geht, die Gelbfärbung zeigen, so müßten 

 diese Polkanten demnach gelb sein, was mit dem Versuch 

 übereinstimmt. 



Eine eigentümliche Beobachtung ist noch die. daß bei 

 Kristall I und II die Gelbfärbung mit Rechtsdrehung, die 

 Rotfärbung mit Linksdrehung übereinstimmt, während es sich 

 bei den beiden anderen Kristallen gerade umgekehrt verhält. 

 Gelbfärbung tritt hier bei Linksquarz. Rotfärbung bei Rechts- 

 quarz auf.. Alle Kristalle stimmen aber darin überein. daß 

 stets in den Sektoren unter dem Hauptrhomboeder Rotfärbung, 

 also negative Elektrizität auftritt, unbeschadet darum, ob hier 

 gerade Rechts- oder Lfnksquarz vorliegt. 



Wie schon erwähnt, deuten diese indischen Kristalle schon 

 durch die Einteilung in sechs Sektoren eine dem Amethyst 

 ähnliche Struktur an. Die Verteilung der Elektrizitäten 

 bestätigt dies noch. Ein Vergleich der von v. Kolexko an 

 Amethystplatten gefundenen elektrischen Verteilung mit unseren 

 Platten zeigt, daß das Bild ein durchaus ähnliches ist. 



Zum Schluß dieses Abschnitts seien noch einige Kri- 

 stalle verschiedener Fundorte erwähnt, die im all- 

 gemeinen nicht viel neues bieten. 



Kristalle aus der Schweiz sind meist einfach gebildet 

 oder Zwillinge gleichdrehender Substanz. Ein Kristall aus 

 Striegau war ein Zwilling aus Rechts- und Linksquarz. 



